— 280 — 



far passare per il rocchetto la corrente di massima intensità, per modo da 

 fare acquistare al conduttore in esame il massimo magnetismo residuo di cui 

 era suscettibile relativamente al limite più elevato di forza magnetica cui in 

 seguito lo si sottopose ('). Si produssero quindi le serie di magnetizzazioni 

 per forze crescenti con tre coppie nel rocchetto ed una nel ponte, e si deter- 

 minò il valore di di ohm in divisioni della scala del galvanometro. Ag- 

 giunto poscia un elemento al ponte, si ripetè la serie di magnetizzazioni e si 

 cercò il nuovo valore di quella resistenza. Allo stesso modo vennero condotte 

 le altre serie nell'ordine con cui sono indicate nelle varie tabelle. 



« Quella che segue riguarda le esperienze eseguite col rocchettino di 

 nichel R N ^ Per ogni forza magnetizzante nelle diverse serie si fecero tre o 

 quattro determinazioni di variazioni di resistenza, e poiché si ebbero nei sin- 

 goli casi valori assai concordanti per gli spostamenti letti sulla scala del gal- 

 vanometro, vennero registrate nelle colonne d le medie delle anzidette letture. 

 La stessa tabella porta oltre nella prima riga orizzontale l'indicazione del 

 numero di coppie che agivano nel rocchetto magnetizzante e nel ponte me- 

 diante appositi indici apposti rispettivamente alle lettere R e P, che servono 

 a denotare corrente al rocchetto e corrente al ponte. 



Nichel 





R 



3 Pi 







E 



3 P2 







R 



2 P3 







R 



1 P3 





F 



d 



J 



AX10 8 



F 



d 



A 



AX10 9 



F 



d 



J 



AX10" 



F 



d 



J 



AX10 8 



12,0 



0,31 



79 



8,00 



12,0 



0,57 



72 



7,66 



8,0 



0,62 



55 



8,34 



4,0 



0,29 



25 



7,57 



19,3 



0,47 



120 



7,53 



19,2 



0,99 



130 



8,04 



13,0 



0,94 



83 



7,78 



6,4 



0,43 



37 



7,17 



31,9 



0,87 



221 



7,72 



31,5 



1,75 



221 



7,89 



21,5 



1,61 



142 



7,73 



10,8 



0,85 



73 



8,52 



52,6 



1,51 



383 



7,81 



51,6 



2,98 



375 



7,75 



35,4 



2,74 



242 



7,44 



18,1 



1,39 



119 



8,13 



63,9 



1,98 



503 



7,82 



66,7 



3,90 



493 



7,90 



46,6 



3,83 



338 



7,70 



23,9 



1,75 



150 



7,36 



Medie 





7,78 









7,85 









7,80 









7,75 



« Dal confronto fra i valori di J relativi ad R 3 P x ed R 3 P 2 si deduce 

 come anche per valori del campo piuttosto bassi, il raddoppiare la intensità 

 della corrente che passa attraverso il filo di nichel non alteri i risultati rela- 



(!) Con questo processo si avea magnetismo residuo costante in ogni serie nel caso 

 del nichel, non così per il ferro e l'acciaio. L'operare con metalli allo stato neutro non 

 era richiesto nel mio lavoro di revisione, anzitutto perchè l'Auerbach operò spesso con fili 

 già magnetizzati, ed in secondo luogo perchè il ferro pare non presenti, come il nichel, 

 variazioni di resistenza alle prime magnetizzazioni diverse da quelle che si hanno per uguali 

 forze nello stato normale. 



